80 



Alfred Jentzsch, Neue Gesteins -Aufschlüsse 



»Die beiden vom Landrathsamt Tuchel eingesandten und mit 

 B. I. bezw. P. II. bezeichneten Proben desselben Sandlagers sind 

 feinkörnige, gelblichweisse Materialien. Mit Wasser angemacht, 

 sind sie völlig unbildsam, also frei von thonigen Beimengungen. 

 Im schärfsten Porcellanfeuer, beim Schmelzpunkt vom Kegel 18 

 der SEGER'schen Reihe (d. h. etwa 1550° C.) geglüht, bleibt die 

 Probe B. I. ein lockeres Pulver, P. II. backt zu einem leicht zer- 

 bröckelnden Kuchen zusammen. B. I. brennt sich bei diesem 

 Hitzegrad gelblichweiss, einzelne Klümpchen desselben hell ocker- 

 farbig, P. II. mit rein weisser Farbe. Demnach ist die Probe 

 P. II. an Eisensilikaten ärmer als die Probe B. I.« 



»In Schwefelsäure löslich sind von dem Sand B. I. : 0,60 Pro- 

 cent, von dem Sand P. II. 0,42 Procent kieselsaure Thonerde; 

 die rationelle Analyse ergab für B. I. bezw. P. II. einen Gehalt von: 





B. I. 



P. II. 







0,60 pCt. 



0,42 pCt. 







98,72 » 



97,65 » 







0,68 » 



1,93 » 





Summa 



100,00 pCt. 



100,00 pCt. 



»Auf Grund dieser Zusammensetzung wurden mit diesen 

 beiden geglühten und feingemahlenen Sanden 2 Hartporcellan- 

 massen mit einem Gehalt von: 



50 Procent Thonsubstanz, d. h. kieselsaure Thonerde, 



25 » Quarz, 



25 » Feldspath 

 hergestellt, und zwar in der Weise, dass die Thonsubstanz zu 

 35 Thl. einem reinen Kaolin, und zu 15 Thl. einem plastischen, 

 quarzführenden Thon entnommen wurde. Die beiden den Sanden 

 entsprechend B. I. und P. II. benannten Porcellanmassen bestehen 

 bei obigem Gehalt an Thonsubstanz, Quarz und Feldspath in 

 100 Gram m -Thl. aus: 



